## HUBUNGAN KUAT TARIK BELAH DENGAN KUAT TEKAN BETON RINGAN DENGAN CRUMB RUBBER DAN PECAHAN GENTENG
Daniel Mandala Putra 1 , Darma Widjaja 2

## Abstract
The  aim  of  this  study  was  to  determine  and  investigate  the  relationship  split  tensile  strength  with  lightweight concrete with compressive strength of crumb rubber and tile fragments. Tile fragments used as coarse aggregate replacement  partially  or  completely  with  the  variation  of  the  levels  of  25%,  50%  and  75%.  Coarse  aggregate used for crushed stone and stone does not cracked. While the crumb rubber used as a substitute for sand as a whole.  Cement  water  factor  set  at  0.28.  Test  object  created  is  cylindrical  test  specimens  measuring  150mm  in diameter  and  300mm  high.  Samples  of  the  test  specimen  made  as  many  as  36  pieces.  Treatment  is  done  by immersing  the  test  specimen  concrete  for  28  days.  Testing  the  tensile  strength  and  compressive  strength  sides conducted  when  the  specimen  reaches  the  age  of  28  days.  Results  from  the  study  showed  that  the  lightweight concrete can be made using crumb rubber and fractional roof tiles in cement water factor of 0.28. Results of the average  value  of  compressive  strength  testing  of  concrete  mix  of  crumb  rubber  and  fractional  variation gentengan  crushed  stone  tile  75%  and  25%  is  18.533  MPa.  Heavy  concrete  content  of  crumb  rubber  is  1750 kg/ -1850  kg/ .  These  test  results  show  that  the  compressive  strength  of  concrete  qualify  as  lightweight structural  concrete  compressive  strength  which  is  17.24  MPa.  While  the  results  of  the  average  value  of  the tensile strength testing of concrete sides crumb rubber variation broken stone tiles 75% and 25% was 2 MPa. The  test  results  showed  that  the  tensile  strength  of  concrete  sides  qualify  split  tensile  strength  of  structural lightweight  concrete  which  is  2  MPa.  The  use  of  crumb  rubber  to  give  the  effect  of  a  decrease  in  density, reduction in compressive strength and tensile strength divided. The use of crumb rubber on concrete mix is very useful  for  reducing  unused  rubber  waste  and  conserve  natural  rock  as  it  reduces  the  need  to  mine  natural aggregate
Keywords: crumb rubber, compressive strength, tensile strength, tiles fragments

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menyelidiki hubungan kuat tarik belah dengan kuat tekan beton ringan dengan crumb rubber dan pecahan genteng. Pecahan genteng digunakan sebagai pengganti agregat kasar sebagian atau seluruhnya dengan variasi kadar 25%, 50%, dan 75%. Untuk agregat kasar digunakan batu pecah  dan  batu  tidak  pecah.  Sedangkan crumb  rubber digunakan  sebagai  pengganti  pasir  secara  keseluruhan. Faktor air semen ditetapkan pada nilai 0,28. Benda uji yang dibuat adalah benda uji silinder berukuran diameter 150mm dan tinggi 300mm.  Sampel benda uji dibuat sebanyak 36 buah. Perawatan benda uji dilakukan dengan merendam  beton  selama  28  hari.  Pengujian  kuat  tarik  belah  dan  kuat  tekan  dilakukan  ketika  umur  benda  uji mencapai  28  hari.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  beton  ringan  dapat  dibuat  dengan  menggunakan crumb rubber dan pecahan genteng pada faktor air semen 0,28. Hasil nilai rata-rata pengujian kuat tekan beton campuran crumb rubber dan pecahan gentengan variasi batu pecah 75 % dan genteng 25% adalah 18,533 MPa. Berat isi beton crumb rubber adalah 1750 kg/ -1850 kg/ . Hasil pengujian ini menunjukan bahwa kuat tekan beton  masuk  kriteria  kuat  tekan  beton  ringan  struktural  yakni  17,24  MPa.  Sedangkan  hasil  nilai  rata-rata pengujian kuat tarik belah beton crumb rubber variasi batu pecah 75 % dan genteng 25% adalah 2 MPa. Hasil pengujian ini menunjukan bahwa kuat tarik belah beton  masuk kriteria kuat tarik belah beton ringan struktural yakni 2 MPa. Penggunaan crumb rubber memberi pengaruh pada penurunan berat jenis, penurunan kuat tekan dan kuat tarik belah. Penggunaan crumb rubber pada campuran beton sangat berguna untuk mengurangi limbah karet yang tidak terpakai dan melestarikan batuan alam karena mengurangi kebutuhan untuk menambang agregat alami.
Kata Kunci : crumb rubber, kuat tekan, kuat tarik belah, pecahan genteng

## 1. LATAR BELAKANG
Kuat  tarik  belah  merupakan  salah  satu parameter  kekuatan  beton.  Pendekatan  yang dapat  dilakukan  untuk  mengukur  nilai  kuat tarik  belah  beton  adalah  hanya  dengan melakukan pengujian kuat tarik belah secara 1 email: nielz_bluestar@yahoo.com
2 email: Darmaw137@yahoo.co.id
eksperimental  di  laboratorium  dikarenakan nilai  kuat  tekan  beton  dengan  kuat  tarik belahnya tidak berbanding lurus (Tri Mulyono 2005).  Hasil  pengujian  kuat  tekan  dan  kuat tarik belah beton digunakan untuk mencari
nilai  hubungan  kuat  tarik  belah  terhadap  kuat tekan  beton.  Ukuran  nilai  hubungan  kuat  tarik belah  terhadap  kuat  tekan    untuk  beton  ringan adalah  fct  =  0,332√fc’  MPa-    fct  =  0,496√fc’ MPa (Nilson. 2007).
Pengujian  kuat  tarik  belah  bertujuan  untuk mengevaluasi  ketahanan  geser  dari  komponen struktur  yang  terbuat  dari  beton  yang menggunakan  agregat  ringan  (SNI  03-2491- 2002)  dan  untuk  mengetahui  kekuatan  ikatan semen  terhadap crumb  rubber dan  pecahan genteng  pada  campuran  beton.  Jika crumb rubber dapat  dimanfaatkan  sebagai  agregat ringan,  maka  pembuatan  beton  ringan crumb rubber dapat menjadi usaha untuk mengurangi pencemaran  lingkungan  akibat  limbah  karet dan untuk melestarikan batuan alam.

## BETON
Beton  merupakan  suatu  bahan  campuran  dari beberapa  material,  yang  bahan  utamanya terdiri  dari  campuran  antara  semen,  agregat halus,  agregat  kasar,  air  dan  atau  tanpa  bahan tambah  lain  dengan  perbandingan  tertentu. Karena  beton  merupakan  komposit,  maka kualitas  beton  sangat  tergantung  dari  kualitas masing-masing material pembentuk (Kardiyono Tjokrodimulyo,2007).
Pada  umumnya,  beton  mengandung  rongga udara  sekitar  1%  -  2%,  pasta  semen  (semen dan  air)  sekitar  25%  -  40%,  dan  agregat (agregat halus dan agregat kasar) sekitar 60% - 75%. Untuk mendapatkan kekuatan yang baik, sifat  dan  karakteristik  dari  masing  –  masing bahan  penyusun  tersebut  perlu  dipelajari.(Tri Mulyono, 2005)
Keunggulan lain yang dimiliki beton dibandingkan  dengan  material  lainnya  adalah mempunyai  kuat  tekan  dan  stabilitas  volume yang baik dan biaya perawatannya relatif lebih murah.  Selain  itu,  material  beton  lebih  tahan terhadap  pengaruh  lingkungan,  tidak  mudah terbakar, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi, sehingga  banyak digunakan  sebagai  pelindung struktur  baja  terhadap  pengaruh  kebakaran pada bangunan gedung.(Syarif Hidayat, 2009) Kekuatan  tekan  merupakan  salah  satu  kinerja utama beton. Kekuatan tekan adalah kemampuan beton untuk menerima gaya tekan per satuan luas ( Tri Mulyono, 2005 ).Nilai kuat tekan beton relatif tinggi dibandingkan dengan kuat  tariknya,  dan  beton  merupakan  bahan bersifat  getas.  Nilai  kuat  tariknya  hanya berkisar  9%  -  15%  saja  dari  kuat  tekannya.
Pada penggunaan sebagai komponen struktural bangunan,  umumnya  beton  diperkuat  dengan batang tulangan baja sebagai bahan yang dapat bekerja sama dan mampu membantu kelemahannya,  terutama  pada  bagian  yang menahan  gaya  tarik.  Dengan  demikian tersusun  pembagian  tugas,  dimana  batang tulangan  baja  bertugas  memperkuat  dan menahan  gaya  tarik,  sedangkan  beton  hanya diperhitungkan  untuk  menahan  gaya  tekan  . komponen struktur beton bertulangan baja atau lazim  disebut  beton  bertulang  saja.(Istimawan Dipohusodo, 1996).

## BETON RINGAN
Beton  ringan  adalah  beton  yang  dihasilkan oleh  agregat  ringan.  Agregat  ringan  adalah agregat  yang  memiliki  berat  jenis  rendah. Beton  ringan  memiliki  berat  jenis  antara  1400 kg/ -  1850 kg/ , sedangkan beton normal memiliki berat jenis antara 2200 kg/
- 2400 kg/
.  Berat  jenis  beton  yang  lebih  ringan dapat
menguntungkan karena dapat mengurangi  beban  mati  ( dead  load )  yang dipikul oleh pondasi sehingga dimensi pondasi yang digunakan lebih kecil.
Berdasarkan  SNI  03  -  2847  -  2002,  beton ringan adalah beton yang mengandung agregat ringan dan mempunyai berat satuan tidak lebih dari  1900  kg/m3.  Pada  dasarnya  beton  ringan diperoleh  dengan  cara  penambahan  pori-pori udara ke dalam campuran betonnya.
Menurut  SNI  03-2834-2000,  pembuatan  beton ringan dapat dilakukan dengan cara melakukan penggantian  pada  agregat  kasar  dan  agregat halus  dengan  agregat  ringan  yang  memiliki berat  jenis  lebih  ringan  daripada  agregat normal seperti batu pecah dan pasir.
Penggantian  agregat  lebih  ringan  dapat membuat  berat  jenis  campuran  beton  yang dibuat  lebih  ringan  dari  berat  jenis  beton normal.
Dari  sifat-sifat  tersebut  beton  ringan cocok digunakan pada elemen-elemen  struktur yang  tidak  terlalu  mementingkan  kekuatan sebagai  syarat  utama.  Beton  ringan  memiliki dua jenis, yaitu “ all-lightweight  concrete ” dan “ sand-lightweight  concrete ”.  “ All-lightweight concrete ”  terdiri  dari lightweight  coarse  and fine  aggregate ,  sedangkan  “ sand-lightweight concrete ” terdiri dari agregat kasar ringan dan natural sand (James G. Macgregor, 1997).
Persyaratan  Beton  ringan  memenuhi persyaratan  menurut  ACI  318-02  antara  lain sebagai berikut:
1) Beton  harus  menghasilkan  kuat  tekan rata-rata, dan memenuhi kriteria keawetan.  Kekuatan  tekan  beton  yang dihasilkan tidak boleh kurang daripada 17,5 MPa. 2) Pengujian  kuat  tekan  dilakukan  pada benda uji berbentuk silinder. 3) Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan beton berumur 28 hari. 4)
Pengujian  kuat  Tarik  belah  harus dilakukan  sesuai  dengan  ASTM  C 330,” Specification for Lightweight
Agregates  for  Structural  concrete ”
untuk  menentukan  hubungan  antara kuat tarik belah dan kuat tekan.
5) Uji  kuat  tarik  belah  beton  tidak  boleh digunakan  sebagai  dasar  penerimaan beton dilapangan. Menurut  Gambir  1986,  beton  ringan
memiliki sifat-sifat sebagai berikut :
1) Beton  normal  memiliki  berat  jenis sekitar  2400  kg/ sedangkan  beton ringan  memiliki  berat  jenis  sekitar 800-1800 kg/ . 2) Beton  ringan  bukan  penghantar  panas yang  baik.  Nilai  isolasi  yang  dimiliki beton  ringan  sebesar  3  kali  sampai  6 kali bata atau sekitar 10 kali dari beton biasa.
3) Beton ringan memiliki sifat cukup baik yang  dapat  tahan  terhadap  api.  Sifat beton  ringan  yang  cukup  baik  dalam menghambat  panas  sehingga  apabila terjadi kebakaran, struktur dapat terlindungi. 4)
Beton  ringan  kurang  baik  meredam suara dikarenakan rongga dalam beton ringan  kurang  padat  daripada  beton normal. 5)
Pengerjaan  beton  ringan  tidak  sulit seperti  beton  normal.  Apabila  terjadi kerusakan, beton ringan dapat diperbaiki  tanpa merusak  bagian struktur  lain.  Sedangkan  pada  beton normal  harus  dilakukan  pemotongan atau pengeboran.
6) Beton  ringan  tidak  kedap  air  sehingga beton  ringan  tidak  dapat  mencegah terjadinya karat pada besi tulangan. 7)
Beton  ringan  dapat  mudah  dikerjakan di  pabrik  sehingga  memudahkan dalam perancangan struktur.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Sifat-Sifat Crumb Rubber
Crumb  rubber merupakan  hasil  pengolahan sisa-sisa  limbah  industri  karet  dan  ban kendaraan bekas yang sudah tidak layak pakai. Setiap tahun  limbah karet bertambah seiringan bertambahannya  jumlah  kendaraan  setiap tahunnya  yang  berdampak  pada  pencemaran lingkungan.  Pengolahan  limbah  karet  dapat dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  dengan melakukan vulkanisir
dan dengan menggilingnya menjadi crumb rubber. Crumb rubber yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  yang  memiliki  ukuran maksimum  tiga  milimeter  dengan  berat  jenis berkisar  antara  0,7  g/cm 3 sampai  dengan  1,1 g/cm 3 .
Malek K. Batayneh et. al. (2007) menghasilkan temuan bahwa penggunaan crumb rubber akan mengurangi  berat  jenis  campuran  beton sehingga  beton  dapat  mencapai  kategori  beton ringan.
Amjad  A.  Yasin  (2012)  meneliti  tentang pengaruh penggunaan crumb rubber berukuran 25 milimeter sebagai agregat kasar ringan pada campuran  beton  memberikan  hasil  bahwa penggunaan crumb  rubber sebagai  agregat kasar  akan  mengurangi  kekuatan  tekan  dari beton  dan  campuran  yang  dibuat  memiliki workability yang  lebih  rendah  dari  campuran beton normal.
J.N.  Eiras  et  al.  (2014)  meneliti  penggunaan crumb  rubber sebagai  campuran  beton  dapat meningkatkan  ketahanan  pada  perambatan panas  dan  suara  sehingga  beton  yang menggunakan crumb  rubber sangat  cocok diaplikasikan  pada  elemen  struktur  yang mementingkan  isolasi.  Penggunaan crumb rubber pada  campuran  beton  akan  membuat penurunan  pada  kekuatan  beton  yaitu  kuat tekan dan kuat lenturnya.
S.  Talukdar  et.  Al.  (2011)  meneliti  tentang pengembangan  penggunaan  bahan  sisa  yaitu potongan  karet  pada  campuran  beton.  Dari hasil  penelitian  yang  dilakukan  diketahui bahwa  campuran  beton  yang  mengandung karet  mengalami  penurunan  pada  nilai  kuat tekan  dan  diduga  disebabkan  oleh  rongga udara  yang  ada  di  permukaan  karet  sehingga
ikatan  antara  karet  dan  mortar  tidak  terikat dengan baik.
Penelitian  oleh  Dirga  W  (2014)  tentang  beton crumb  rubber memberikan  kesimpulan  bahwa beton ringan crumb rubber memiliki nilai kuat tekan  antara  4,56  Mpa  hingga  21,29  Mpa  dari berbagai  campuran  variasi  agregat  kasar  dan faktor air semen.
Hariyadi dan Isya Ashari (2009) menghasilkan temuan bahwa kuat tarik belah dari beton yang menggunakan karet sebagai agregat mengalami  penurunan.  Namun  penggunaan serat  mampu  meningkatkan  modulus  runtuh jika  dibandingkan  dengan  beton  normal  serta meningkatkan  ketahanan  terhadap  beban  kejut dibandingkan dengan beton normal.
N.J.Azmi  et.  al.  (2008)  menghasilkan  temuan bahwa beton dengan crumb rubber mengalami penurunan  kuat  tekan  dan  modulus  elastisitas dibandingkan  dengan  beton  normal.  Namun penggunaan crumb  rubber meningkatkan workability .
Komposisi Campuran Beton Crumb Rubber
Komposisi  rencana  campuran  beton  ringan crumb  rubber sama  dengan  komposisi  beton normal karena material utama yang digunakan sama  seperti  beton  normal  yaitu  semen, agregat  kasar,  agregat  halus,  dan  air. Perbedaannya terletak pada bahan penggunaan agregat  ringan  yang  menggunakan crumb rubber sebagai  pengganti  pasir  dan  pecahan genteng  sebagai  pengganti  agregat  kasar sebagian.
Tabel 1. Perkiraan Kadar Air Bebas (kg/ )

## Sumber: SNI-03-2834-2000 Tata Cara Pembuatan Beton Normal
Rencana  campuran  beton crumb  rubber dan  pecahan  genteng  dengan  variasi  agregat batu  pecah  dan  batu  tidak  pecah  direncanakan berdasarkan  tabel  perkiraan  kadar  air  bebas ditentukan  jumlah  air  yang  dibutuhkan.  Untuk batu  tak  dipecahkan  membutuhkan  air  195
kg/ dan  batu  pecah  membutuhkan  air  225 kg/ dengan  nilai  slump  60-180  mm.  Jumlah semen  ditentukan  dengan  membagi  jumlah kadar  air  dengan  faktor  air  semen  yang ditetapkan  sebesar  0,28.  Setelah  ditentukan berat isi air dan semen yang dibutuhkan dalam pencampuran  beton.  Selanjutnya  menentukan agregat  kasar  dan  agregat  ringan  yang dibutuhkan  dengan  cara  berat  isi  beton  yang direncanakan  sebesar  1850  kg/ dikurangi dengan  berat  isi  air  dan  semen.  Berat  isi perbandingan jumlah agregat halus dan agregat kasar  yang  digunakan  ditentukan  35  :  65. Berikut  komposisi  rencana  campuran  beton ringan crumb  rubber yang  digunakan  dalam penelitian  dengan  ketentuan  berat  jenis maksimal beton ringan 1850 kg/ :

## Untuk batu tidak pecah
 Air 195   kg/  Semen 697   kg/
 Agregat kasar (genteng +batu) 623   kg/
 Agregat halus ( crumb rubber ) 335   kg/
-------------------------------------------------------+
Total 1850  kg/ Untuk batu pecah  Air 225 kg/  Semen 804 kg/
 Agregat kasar (genteng+batu) 534 kg/
 Agregat halus ( crumb rubber ) 287 kg/ -------------------------------------------------------+ Total 1850 kg/
Pada  perhitungan  rencana  campuran beton,  material  campuran  beton  dilebihkan sebanyak 20% - 30% dari perhitungan rencana campuran  beton.  Hal  tersebut  dilakukan,  agar jumlah  beton  yang  dibutuhkan  tidak  kurang akibat bahan material yang terbuang pada saat proses  pencampuran  atau  pengecoran  beton. Berikut  jumlah  material  dari  berbagai  variasi campuran  beton  dengan crumb  rubber dan pecahan genteng :
Tabel  2. Material Campuran Beton Batu Pecah 25 % Genteng 75 %
Tabel 3. Material Campuran Beton Batu Pecah
50 % Genteng 50 % Bahan Berat per sampel per m3 (kg) Berat per 1 benda uji (kg) Berat per 6 benda uji (kg) Semen 804 4,26 25,56 Air 225 1,19 7,15 Crumb Rubber 287 1,52 9,14 Batu Pecah 267 1,41 8,48 Genteng 267 1,41 8,48 Jumlah 1850 9,80 58,82
Tabel 4. Material Campuran Beton Batu Pecah
75 % Genteng 25 % Bahan Berat per sampel per m3 (kg) Berat per 1 benda uji (kg) Berat per 6 benda uji (kg) Semen 804 4.26 25.56 Air 225 1.19 7.15 Crumb Rubber 287 1.52 9.14 Batu Pecah 400 2.12 12.72 Genteng 133 0.71 4.24 Jumlah 1850 9.80 58.82
Tabel 5. Material Campuran Beton Batu Tidak
Pecah 25 % Genteng 75 % Bahan Berat per sampel per m3 (kg) Berat per 1 benda uji (kg) Berat per 6 benda uji (kg) Semen 70 0.37 2.21 Air 195 1.03 6.20 Crumb Rubber 555 2.94 17.64 Batu Tak Pecah 258 1.37 8.19 Genteng 773 4.10 24.57 Jumlah 1850 9.80 58.82
Tabel 6 . Material Campuran Beton  Batu Tidak Pecah 50 % Genteng 50 % Bahan Berat per sampel per m3 (kg) Berat per 1 benda uji (kg) Berat per 6 benda uji (kg) Semen 70 0.37 2.21 Air 195 1.03 6.20 Crumb Rubber 555 2.94 17.64 Batu Tak Pecah 515 2.73 16.38 Genteng 515 2.73 16.38 Jumlah 1850 9.80 58.82
Tabel 7. Material Campuran Beton Batu Tidak Pecah 75 % Genteng 25 % Bahan Berat per sampel per m3 (kg) Berat per 1 benda uji (kg) Berat per 6 benda uji (kg) Semen 70 0.37 2.21 Air 195 1.03 6.20 Crumb Rubber 555 2.94 17.64 Batu Tak Pecah 773 4.10 24.57 Genten g 258 1.37 8.19 Jumlah 1850 9.80 58.82
Bahan Berat per sampel per m3 (kg) Berat per 1 benda uji (kg) Berat per 6 benda uji (kg) Semen 804 4,26 25,56 Air 225 1,19 7,15 Crumb Rubber 287 1,52 9,14 Batu Pecah 133 0,71 4,24 Genteng 400 2,12 12,72 Jumlah 1850 9,80 58,82

## Kuat Tarik Belah Beton Crumb Rubber
Dapat  diketahui  bahwa  beton  memiliki kelemahan  secara  struktural  yaitu  memiliki kuat tarik yang rendah dimana besar kuat Tarik belah memiliki perbandingan sekitar 9% - 15% dari  kuat  tekannya.  nilai  kuat  tekan  dan  nilai kuat  tarik  bahan  beton  tidak  berbanding  lurus, setiap  usaha  perbaikan  mutu  kekuatan  tekan hanya  disertai  peningkatan  kecil  nilai  kuat tariknya. (Istimawan Dipohusodo,1996).
Kecilnya  nilai  kuat  tarik  yang  dihasilkan  oleh beton  yang  menjadi  kelemahan  terbesar  dari beton.  Sehingga  untuk  menaikan  kuat  tarik belah  pada  beton  dapat  dilakukan  dengan menambahkan  tulangan  agar  beton  dapat mampu menahan gaya tarik.
Pengujian kuat tarik belah menggunakan benda uji  yang  berbentuk  slinder  yang  berukuran diameter  15cm  dan  tinggi  30  cm  diletakan secara  mendatar  di  atas  meja  penguji  tekan. Kemudian  benda  uji  diberi  beban  dari  atas merata sepanjang benda uji. Apabila benda uji sudah  tidak  dapat  menahan  beban  lagi,  maka benda uji akan terbelah menjadi dua.
Berdasarkan  SNI  03-2491-2002,  kuat  tarik belah dapat dihitung dengan rumus:
Fct=
Dengan pengertian :
Fct = kuat tarik belah (MPa) P = beban uji maksimum dalam newton
(N) yang didapat dari mesin penguji tekan
L = panjang benda uji (mm)
D
= diameter benda uji (mm)

## Kuat Tarik Belah Beton Crumb Rubber
Beton  mutu  baik  adalah  jika  beton  tersebut memiliki  nilai  kuat  tekan  tinggi.  Dengan  kata lain mutu beton dapat ditinjau hanya dari kuat tekannya saja (Tjokrodimulyo,2007), Kekuatan tekan  beton  akan  meningkat  seiring  dengan naiknya  umur  beton  jadi  dapat  dikatakan bahwa  kuat  tekan  merupakan  salah  satu parameter  mutu  beton.  Kekuatan  beton meningkat  secara  cepat  sampai  pada  umur  28
hari.  Kekuatan  tekan  yang  dihasilkan  oleh beton akan  mempengaruhi mutu beton tersebut. Kekuatan tekan beton ditentukan dari komposisi  perbandingan  semen,  agregat  kasar dan halus, dan air.
Berdasarkan  SK.SNI.M-10-1991-03  tentang metode  pengujian  kuat  tekan  Uniaxial  batu bahwa nilai kekuatan tekan dari beton  didapat dengan  melakukan  pengujian  kuat  tekan terhadap benda uji silinder berukuran diameter 150  mm  dan  tinggi  300  mm  yang  dibebani dengan gaya tekan sampai benda uji hancur.
Menurut  Standar  Nasional  Indonesia 03.1974.1990,  perhitungan  kuat  tekan  beton dilakukan dengan rumus :
Kuat tekan beton = (kg/ ) Dimana : P = beban maksimum (kg) A = luas penampang benda uji ( )
Dengan  rumus  diatas  maka  dapat  disimpulkan kuat tekan adalah besaran beban persatuan luas penampang  yang  dapat  dipikul  oleh  benda  uji sampai  benda  uji  hancur  dan  tidak  dapat memikul  pertambahan  beban  lagi  sehingga menghasilkan nilai kekuatan beban maksimum yang dapat dipikul benda uji tersebut.

## Hubungan Kuat Tekan dan Kuat Tarik
Belah Beton Crumb Rubber
Kuat tekan (fc’) dan kuat tarik belah (fct) pada beton  dengan  campuran crumb  rubber dapat dihubungkan dengan persamaan :
Fct =
Harga  koefisien  a  pada  hubungan  fc’  dan  fct dapat ditentukan dengan membuat curve fitting dengan  menggunakan  metode lesst  squares approximation [8].  Berikut  pengelolahan  data dengan metode tersebut:
Diketahui persamaan :
Yi = fct Xi = fc’ Fct         = Yi =
= Yi-yi

## 3. METODOLOGI
Penelitian  dilakukan  di  Laboratorium  Beton Teknik  Sipil  Ukrida.  Dalam  penelitian  ini, pendekatan  yang  akan  digunakan  adalah pendekatan  eksperimental,  Sesuai  dengan saran  Neville  (13)  rencana  campuran  disusun berdasarkan  tata  cara  perencanaan  campuran untuk beton normal.
Prosedur penelitian adalah sebagai berikut:
1) Tahap persiapan.
Dalam  tahap  ini  disiapkan  seluruh material yang akan digunakan dalam membuat campuran  beton  ringan  dengan crumb  rubber . Material  yang  disiapkan  antara  lain  batu  tidak dipecah,  batu  pecah,  pecahan  genteng  yang sudah  dihaluskan  dengan  mesin los  angeles sebanyak  100  putaran, crumb  rubber ,  dan semen.  Agregat  yang  akan  dipakai  diuji terlebih  dahulu  dengan  prosedur  yang  sesuai dengan  standar    untuk  mengetahui  spesifikasi dari masing-masing agregat. Pengujian agregat yang  akan  dilakukan  adalah  pengujian  berat jenis  dan  penyerapan,  analisa  saringan, keausan  agregat,  kadar  air,  dan  berat  isi  padat dan isi lepas.
2) Tahap pembuatan benda uji Tahap ini meliputi pembuatan benda uji dari  setiap  variasi  yang  direncanakan  dan pengukuran  nilai slump dari  masing-masing campuran.  Benda  uji  beton  yang  dibuat kemudian direndam sampai usia 28 hari untuk pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah.
3) Tahap pengujian
Setelah  usia  beton  mencapai  28  hari, pada  benda  uji  beton  diukur  berat  isi  lalu dilakukan  proses capping untuk  meratakan permukaan  benda  uji  dan  kemudian  diuji kekuatan  tekan  dan  kuat  tarik  belahnya  sesuai dengan standar yang ada.
4) Tahap pengolahan data
Seluruh  data  yang  telah  didapat kemudian  direkapitulasi  dan  diolah  dalam bentuk  tabel  dan  kurva  untuk  memudahkan dalam melihat hasil saat dilakukan pembahasan.
Setiap  pengujian  pada  penelitian  ini mengikuti  Standar  Nasional  Indonesia  tentang pengujian yang bersangkutan, yaitu:
1) Pengujian  bahan  mengikuti  SNI  03- 1750-1990 Mutu dan Cara Uji Agregat Beton.
2) Pengujian  ukuran  agregat  mengikuti SNI  03-1968-1990  Metode  Pengujian Analisis  Saringan  Agregat  halus  dan Kasar.
3) Pengujian  berat  isi  padat  dan  isi  lepas mengikuti  SNI  03-4804-1998  Metode
Pengujian Berat isi dan Rongga Udara Dalam Agregat. 4) Pengujian uji berat jenis dan penyerapan  agregat  kasar  mengikuti SNI  1969:2008  Cara  Uji  Berat  Jenis dan Penyerapan Air Agregat Kasar.
5) Pengujian  keausan  agregat  mengikuti SNI  2417:2008  Cara  Uji  Keausan Agregat  Dengan  Mesin  Abrasi  Los
Angeles.
6) Pengujian  nilai  slump  mengikuti  SNI
03-1972-1990  Metode  Pengujian  Nilai Slump Beton. 7) Pengujian  kuat  tekan  mengikuti  SNI 03-1974-1990 tentang Metode Pengujian Kuat Tekan Beton. 8) Pengujian  kuat  tarik  belah  mengikuti SNI  03-2491-2002  Metode  Pengujian Kuat Tarik Belah Beton.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Berat Isi
Pengujian  berat  isi  dari  seluruh  variasi  benda uji  diperoleh  dari  setiap  benda  uji  beton. Pengujian berat isi dilakukan untuk
mengetahui  beton crumb  rubber dan  pecahan genteng  memenuhi  persyaratan  berat  isi  beton ringan yaitu berada di bawah 1.850 kg/m 3
Tabel 8. Pengujian Berat isi

## Pengujian Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton Crumb Rubber
Menurut  Istimawan  Dipohusodo  (1994),  kuat tarik belah memiliki perbandingan sekitar 9% -
15%  dari  kuat  tekannya.  Pengujian  kuat  tekan
dan  kuat  tarik  belah  dari  berbagai  variasi diperoleh hasil sebagai berikut Tabel 9. Perbandingan antara kuat Tekan dan Kuat Tarik
No Campuran Hasil rata-rata (MPa) Kuat tekan Tarik belah 1 Batu tak pecah 25% Genteng 75% 14,540 1,837 2 Batu tak pecah 50% Genteng 50% 13,416 1,508 3 Batu tak pecah 75% Genteng 25% 15,886 1,704 4 Batu Pecah 25% Genteng 75% 16,533 1,875 5 Batu pecah 50% Genteng 50% 18,400 1,800 6 Batu pecah 75% Genteng 25% 18,533 2,000
Terhadap Berat Isi max 1850 1 1,744,751 < 2 1,757,018 < 3 1,765,511 < 4 1,753,244 < 5 1,757,962 <
6 1,749,469 < 1,754,659 < 1 1,814,579 <
2 1,809,861 <
3 1807,03 <
4 1,802,312 <
5 1,819,297 < 1,810,616 < 1 1,813,635 <
2 1,837,226 <
3 1,826,846 < 4 1848,36 < 5 1,838,169 < 6 1,832,791 < 1,832,838 < 1 1,757,396 <
2 1,760,226 <
3 1,776,268 < 4 1,766,266 < 5 1,772,871 < 6 1,765,888 <
7 1,777,778 < 1,768,099 < 1 1,832,885 < 2 1,828,544 <
3 1,837,037 < 4 1,843,265 < 5 1,813,635 < 6 1,832,508 <
7 1,824,015 < 1830,27 < 1 1,842,887 < 2 1,852,135 <
3 1,852,324 < 4 1852,89 < 5 1,847,039 < 6 1,838,736 < 1,847,668 < (BP 02) Batu tak pecah 75% Genteng 25% Rata-rata (BTP 03) Batu tak pecah 75% Genteng 25% Rata-rata (BP 01) Batu pecah 25% Genteng 75% Rata-rata (BP 03) Batu pecah 50% Genteng 50% Rata-rata Campuran NO (BTP 01) Batu tak pecah 25% Genteng 75% Rata-rata (BTP 02) Batu tak pecah 50% Genteng 50% Rata-rata )
Menurut SNI 03-2461-2002 tentang spesifikasi agregat  ringan  dengan  untuk  beton  ringan struktural, persyaratan nilai rata-rata kuat tarik belah  beton  ringan  minimal  2,0  MPa.  Dari berbagai  variasi  campuran  beton  dengan campuran crumb  rubber yang  diteliti,  hanya satu  campuran  beton  dengan  campuran crumb rubber yang  memenuhi  persyaratan  pengujian
kuat  tarik  belah  yaitu  campuran  batu  pecah 75% dan genteng 25% dengan faktor air semen 0,28.  hasil  pengujian  kuat  tekan  didapat  nilai kuat tekan yang memiliki nilai maksimum 18,5 MPa  dan  nilai  minimum  14,5  MPa.  Dengan persyaratan  kuat  beton  ringan  minimal  17,24 MPa menurut SNI.

## Hubungan Kuat Tekan dan Kuat Tarik Beton
Data  Xi  didapat  dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  dan  Yi  didapat  dari  hasil  pengujian  kuat  tarik  belah yang dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 10. Data Xi dan Yi dari hasil pengujian
No. Xi(MPa) Yi(MPa) 1 0 0 2 14,540 1,837 3 13,416 1,508 4 15,886 1,704 5 16,533 1,875 6 18,400 1,800 7 18,533 2,000
Jadi perhitungan 6 data hasil pengujian dengan metode curve fitting :
= + – 2 .
= + – 2 .
= + – 2 .
= + – 2 .
= + – 2 .
= + – 2 .
= + – 2 .
---------------------------------------------+
S = + – 2
Supaya S minimum diturunkan menjadi:
– 2 ) = 0 – ) =
Koefisien persamaan kuat tarik belah beton crumb rubber :
( – ) + ( – ) + ( – ) + ( – ) + ( – ) + ( – ) + ( – ) = 0 [ ( – ) + ( – ) +( – ) + ( – ) + ( – ) + ( – ) + ( –
) ] MPa = 0
(97,308 a – 43,2749) MPa = 0
a      = 0,445 MPa
Persamaan fc’ dan fct beton crumb rubber :
fct = (MPa)
Setelah  persamaan  hubungan  kuat  tekan  (fc’) dan  kuat  tarik  belah  (fct)  didapat  dengan menggunakan metode lesst squares approximation. Hasil input fc’ pada persamaan fc’  dan  fct  beton  campuran crumb  rubber di plot  terhadap  fc’  dan  fct  beton  normal  dan beton  ringan  untuk  mengetahui  keberadaan grafik beton dengan campuran crumb rubber
terhadap  fc’  dan  fct  beton  normal  dan  beton ringan  menurut  ACI.  Nilai  fc’  dan  fct  beton normal  dan  beton  ringan  dapat  dihubungkan dengan  persamaan  0,496  MPa  sampai  0,664 MPa  untuk  beton  normal  dan  0,332  MPa sampai  0,496  MPa  untuk  beton    ringan  yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 11. Sumber: Design of Concrete Structures (2007)
psi MPa psi MPa Direct tensile strength 3 to 5 0,249 to 0,415 2 to 3 0,166 to 0,249 Split-cylinder strength 6 to 8 0,496 to 0,664 4 to 6 0,332 to 0,496 Modulus of rupture 8 to 12 0,664 to 0,996 6 to 8 0,496 to 0,664
Normal- Weight
Light-weight
Gambar 1 . Grafik perbandingan fst beton crumb rubber dengan fct beton normal menurut Nilson
Pada  gambar  diatas,  merupakan  plot  fct  hasil pengujian  beton crumb  rubber dengan  fct beton ringan yang berdasarkan pada tabel4.31. Pada gambar 4.11, terlihat plot fct beton crumb rubber berada  di  bawah  fct  beton  ringan menurut Nilson.
Gambar  2 .  Grafik  Perbandingan  fst  beton crumb rubber dengan fct beton ringan menurut Nilson
Pada  gambar  diatas,  merupakan  plot  fct  hasil pengujian  beton crumb  rubber dengan  fct beton ringan yang berdasarkan pada tabel 4.31. Pada gambar 4.12, terlihat plot fct beton crumb rubber berada  di  antara  fct  beton  ringan menurut Nilson.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  telah didapat  dan  pembahasan  dari  pengujian  yang
dilakukan,  maka  pembuatan  beton  ringan dengan crumb  rubber dapat  ditarik  simpulan bahwa    penggunaan crumb  rubber dapat digunakan  untuk  membuat  beton  dengan kategori  beton  ringan  struktural  dengan campuran  25%  genteng,  75%  batu  pecah,  dan faktor  air  semen  0,28  agar  kriteria  kuat  tekan dan  kuat  tarik  belah  dapat  tercapai,  serta diperoleh temuan-temuan sebagai berikut:
1) Penggunaaan crumb  rubber dapat meningkatkan
workability
dari campuran  beton  yang  dibuat  yaitu dengan  faktor  air  0,28  menghasilkan nilai slump sebasar 6,5 cm -7,5 cm.
2) Beton dengan campuran crumb rubber
dan  pecahan  genteng  menghasilkan kuat  tekan  dari  13,2  MPa  sampai  19,2
MPa.
3)
Beton dengan campuran crumb rubber dan  pecahan  genteng  menghasilkan kuat  tarik  belah  dari  1,5  MPa  sampai 2,1 MPa.
4) Perbandingan  hasil  penurunan  kuat tekan  beton  dengan crumb  rubber dan campuran  genteng  yang  mengunakan batu  tidak  pecah  sebesar  6%-15%  dari yang menggunakan batu pecah.
5) Hubungan  kuat  tarik  belah  (fct)  dan kuat tekan fc’ beton dengan campuran crumb rubber
didapat dengan
persamaan fct = 0,445 √ MPa. 6) Beton dengan campuran crumb rubber dan  pecahan  genteng  menghasilkan hubungan  kuat  tekan  dan  kuat  tarik belah dari beton ringan menurut Nilson yaitu 0,332 MPa sampai 0,496 MPa.
7) Campuran  beton crumb  rubber dan pecahan  genteng  yang  memenuhi persyaratan  kuat  tekan  dan  kuat  tarik belah  sebagai  beton  ringan  struktural adalah  variasi  batu  pecah  75%  dan pecahan  genteng  25%  dengan  nilai kuat  tekan  18,533  MPa  dan  nilai  kuat tarik belah 2,0 MPa.
0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0   1 , 2  1 , 4  1 , 6  1 , 8   2 fct (MPa ) fc' (MPa) fct = 0,664√fc' fct = 0,496√fc' fct = 0.445√fc' 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0   1 , 2  1 , 4  1 , 6  1 , 8   2 fct (MPa ) fc' (MPa) fct = 0,332√fc' fct = 0,496 √fc' fct = 0,445√fc'

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Azmi,  N.J.  et  al.  “Engineering  Properties  of
Concrete  Containing  Recycled  Tire Rubber”. International  Conference  on Construction  and  Building  Technology
(2008)
Batayneh, M.K., et al. “Promoting The Use Of Crumb  Rubber  Concrete  in  Developing Countries”. Elsevier Waste Management
(2007)
Darwin,  D.,  Dolan  C.W.,  dan  Nilson,  A.H. “Design  of  Concrete  Structures”. The McGraw-Hill Companies. (2012)
Dipohusodo,  Istimawan.  “ Struktur  Beton Bertulang” .  PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.(1996)
Eiras,  J.N.,  et  al.  “Physical  and  Mechanical
Properties  of  Foamed  Portland  Cement Composite  Containing  Crumb  Rubber from Worn Tires”. Universitat Politecnica  de  Valencia  Institutional
Repository (2014)
Farmington,  H.,  Michigan.  “Building  Code Requirements  for  Structural  Concrete (318-02)  and  Commentary  (318R-02)”.
American Concrete Institute (2002)
Gambir,  M.L.”  Concrete  Technology”.  Tata Mc  Grow  Hill  Publishing  Company Limited. New Delhi (1986)

## Gerald,  C.F.  “Applied  Numerical  Analysis”.
Addison-Wesley  Publishing  Company.
(2007)
Hariyadi,  dan  Asyari,  Isya.  “Pengaruh
Penggunaan  Serat  Limbah  Karet  Roda Sebagai Bahan Campuran Beton Terhadap  Kuat  Tekan,  Tarik  Belah, Impact,  dan  Modulus  Runtuh”.  Jurnal
Teknik Rekayasa (2009)
Hidayat,  S  .”  Semen;  Jenis  dan  Aplikasinya Cetakan I’. Penerbit PT. Kawan Pustaka, Jakarta.(2009)
Karolina,  R.,  dan  Pasaribu,  J.S.  “Analisis Penggunaan  Berbagai  Merk  Semen Portland Tipe 1 Untuk Pembuatan Beton F’C  20  MPa  Dengan  Menggunakan Agregat  Dari  Binjai”.  Universitas Sumatra Utara . (2007) Macgregor, J.G.”Reinforced Concrete Mechanics  and  Design”.  University  of
Michigan.(2007)
Mulyono,  T.  “Teknologi  Beton”.  Yogyakarta. ANDI. (2005)
Neville,  A.M. Concrete  Technology:  2nd Edition .  Pearson  Education  Limited:
United Kingdom, 2010.
Putra, D.M., dan Suryatenggara, L. “Praktikum Teknologi  Beton”.  Universitas  Krida Wacana. (2013)
Standar  Nasional  Indonesia  03-1968-1990. “Metode  Pengujian  Analisis  Saringan Agregat  Halus  dan  Kasar”.  Badan Standarisasi Nasional Indonesia (1990)
Standar  Nasional  Indonesia  03-1750-1990. “Mutu  dan  Cara  Uji  Agregat  Beton”. Badan  Standarisasi  Nasional  Indonesia (1990)
Standar  Nasional  Indonesia  03-1970-1990. “Metode  Pengujian  Berat  Isi  dan Penyerapan  Air  Agregat  Halus”.  Badan Standarisasi Nasional Indonesia (1990)
Standar  Nasional  Indonesia  03-1971-1990. “Metode Pengujian Kadar Air Agregat”. Badan  Standarisasi  Nasional  Indonesia (1990)
Standar  Nasional  Indonesia  03-1972-1990. “Cara  Pengujian  Nilai  Slump”.  Badan Standarisasi Nasional Indonesia (1990)
Standar  Nasional  Indonesia  03-1974-1990. “Metode Pengujian Kuat Tekan Beton”.
Badan  Standarisasi  Nasional  Indonesia (1990)
Standar  Nasional  Indonesia  03-4804-1998. “Metode  Pengujian  Berat  Isi  dan Rongga  Udara  dalam  Agregat”.  Badan
Standarisasi Nasional Indonesia (1998) Standar  Nasional  Indonesia  03-2834-2000. “Tata Cara Pembuatan Rencana
Campuran Beton  Normal”.  Badan Standarisasi Nasional Indonesia (2000)
Standar  Nasional  Indonesia  SNI  03-2461-
2002.  “Spesifikasi  agregat  ringan  untuk beton ringan struktural”. Badan
Standarisasi Nasional Indonesia (2002)
Standar  Nasional  Indonesia  SNI  03  -  2847  - 2002.  “Tata  Cara  Perhitungan  Struktur Beton  Pada  Bangunan  Gedung”.  Badan
Standarisasi Nasional Indonesia (2002)
Standar  Nasional  Indonesia  03-2491-2002.
“Metode  Pengujian  Kuat  Tarik  Belah Beton”.  Badan  Standarisasi  Nasional
Indonesia (1990) Standar  Nasional  Indonesia  03-3449-2002. “Tata Cara Rencana Pembuatan Campuran Beton Ringan dengan Agregat  Ringan”.  Badan  Standarisasi Nasional Indonesia (2002)
Standar  Nasional  Indonesia  1969:2008.  “Cara Uji  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air Agregat  Kasar”.  Badan  Standarisasi Nasional Indonesia (2008)
Standar  Nasional  Indonesia  1970:2008.  “Cara Uji  Berat  Jenis  dan  Penyerapan  Air

## Agregat  Halus”.  Badan  Standarisasi
Nasional Indonesia (2008)
Standar  Nasional  Indonesia  2417:2008.  “Cara
Uji  Keausan  Agregat  Dengan  Mesin Abrasi Los Angeles”. Badan Standarisasi Nasional Indonesia (2008) Standar  Nasional  Indonesia  M-10-1991-03.” metode  pengujian  kuat  tekan  Uniaxial batu”Badan Standarisasi Nasional (1991) Standar Nasional Indonesia T-15-1991- 03.”Tata  Cara  Perhitungan  Struktur Beton Untuk Bangunan  Gedung” Departemen Pekerjaan Umum (1991)
Talukdar,  S.,  et  al.  “Development  of  a
Lightweight Low-Carbon Footprint Concrete  Containing  Recycled  Waste Materials”. University of British Columbia Institutional Repository (2011)
Tuan,  T.M,”  Building  Code  Requirements  for Structural  Concrete  (ACI  318-02)  and Commentary (ACI 318R-02)” American Concrete Institute(2003)
Tjokrodimuljo,  K.,  “ Teknologi  Beton (Bahan Kuliah)”.  Yogyakarta:  Penerbit  Andi, ( 2007)
Widjaja,  D.,  dan  Wijaya,  D.  “  Pembuatan Beton  Ringan  Dengan Crumb  Rubber ”.
Universitas Krida Wacana. (2014).
Yasin, Amjad A. “Using Shredded Tires as an Aggregate  in  Concrete”. Al-Balqa Applied University Institutional Repository (2012)